Source: http://docplayer.fi/6436149-Ismo-aaltonen-jaakko-lajunen-paatos-25-04-2014-108-5l-tarjouspyynto-20-5-2014-126-5l-vtt-expert-services-oy-tilausvahvistus-10-6.html
Timestamp: 2017-11-25 11:29:14+00:00
Document Index: 3909800

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös /5L, Tarjouspyyntö /5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus PDF
Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös /5L, Tarjouspyyntö /5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus 10.6.
Download "Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös 25.04.2014 108/5L, Tarjouspyyntö 20.5.2014 126/5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus 10.6."
Ville-Veikko Haavisto
1 1 (17) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Onnettomuustutkintakeskus Ratapihantie HELSINKI Ismo Aaltonen, Jaakko Lajunen Päätös /5L, Tarjouspyyntö /5L VTT Expert Services Oy, Tilausvahvistus VTT Expert Services Oy Tom E. Gustafsson Biologinkuja 7 PL1001, 02044VTT Alumiinisen siipituen (Comp Air 8, OH-XDZ) alapään materiaalin ja murtumisen tutkimus Näyte Tilaajan toimittama onnettomuuskoneen (Comp Air 8, OH-XDZ) alumiinisen siipituen alapää. Lisäksi toimitettiin vertailunäytteeksi kappale koneen valmistajalta saatua käyttämätöntä alumiinista siipituen alapään profiilia, kuvat 1 ja 2. Kuva 1. Koneen OH-XDZ oikean puolen alumiinisen siipituen alapään kappale.
2 2 (17) Saadut asiatiedot Tehtävä Kuva 2. Vertailunäytteeksi toimitettu käyttämätön siipituen kappale. Jämijärvellä tapahtui lento-onnettomuus, jossa laskuvarjohyppylennolla ollut Comp Air 8 (OH-XDZ) tuhoutui täysin. Komposiittirakenteinen lentokone paloi pahoin. Onnettomuuspaikalta löydettiin osin palaneita oikean siiven alumiinirakenteisia kiinnitysosia, joista oikeanpuolisen siipituen alapään kappale toimitettiin tutkimuksiin. Osa on ollut palossa ja osittain sulanut. Kuvassa 3 on esitetty onnettomuuskoneen työvalokuva. Kuvassa 4 on esitetty siipituen kiinnitys lentokoneen runkoon. Tutkimus koostui seuraavista osioista Kappaletta dokumentoitiin valokuvaamalla. Kappaleen murtopintoja ja muotoa tarkasteltiin silmämääräisesti stereomikroskoopilla (Stereo-OM) murtumissuuntien määrittämiseksi. Kappaleesta valmistettiin poikkileikkaushieitä mahdollisimman vaurioitumattomasta kohdasta ja murtopintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa, joilla tutkittiin alumiinin mikrorakennetta optisella mikroskoopilla (OM). Murtopintojen ja rakenteen yksityiskohtia tutkittiin elektronimikroskoopilla (SEM) ja analysoitiin siihen liitetyllä röntgenanalysaattorilla (EDS). Kappaleen materiaalin koostumus määritettiin optisella emissiospektrometrillä (OES) mahdollisimman vähän vaurioituneelta alueelta otetusta näytteestä. Kappaleen materiaalin kovuus mitataan Vickers kovuuslukuina (HV). Tutkimuksen tavoitteena oli mahdollisuuksien mukaan tarkastella siipituen alapään murtumismekanismia. Erityisesti kiinnittiin huomiota tiedon saamiseen siitä, oliko tuen poikki- tai pituussuuntainen murtuminen tapahtunut tuen olleessa kylmänä vai tulipalon yhteydessä. Lisäksi pyrittiin arvioimaan vaikuttavien voimien suuntia ja analysoitiin siipituen materiaalia.
3 3 (17) Kuva 3. Comp Air 8 ja sen oikean puoleisen siiven tuen alapää merkitty punaisella soikiolla. Kuva 4. Oikean puoleisen siiven tuen alapään kiinnitys runkoon. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty kuvia tutkittavasta kappaleesta eri suunnista. Tilaajan pyynnöstä tutkimukset keskitettiin kuvaan 5 merkityn soikion alueelle.
4 4 (17) Kuva 5. Murtunut alumiinirakenne (A) tuen yläpintaa, (B) tuen vääntynyttä alapintaa ja (C) palanutta, taittunutta lentokoneen lattiaa. Kuva 6. Murtunut alumiinirakenne (A) tuen yläpintaa, (B) tuen alapintaa ja (C) palanutta, taittunutta lentokoneen lattiaa.
5 5 (17) Kuvassa 7 on esitetty siipituen alapään murtunut alumiinirakenne. Kuvaan on merkitty tarkempaan rakenneanalyysiin leikatut näytepalat. Näytepalat valittiin murtumien yleisten piirteiden eroavuuden pohjalta. Avattu särö sijaitsee alueella, jolla murtuma muodostaa muista alueista poikkeavasti suoraviivaisesti kaartuvan murtopinta-alueen ilman merkittävää kuroutumaa tai taipumista. Murtopinta 1 on piirteiltään kuroutunut ja taipunut, mikä vastaa hyvin näytteessä esiintyneitä muita murtopintoja. Suoritus ja tulokset Kuva 7. Murtunut alumiinirakenne ja irtileikattujen näytepalojen paikat murtopinta 1 ja avattu särö. Murtuneen siipituen materiaalin koostumus Murtuneen siipituen ja vertailunäytteeksi toimitetun käyttämättömän siipituen materiaalien koostumukset määritettiin optisella emissiospektrometrillä (OES). Vertailusiipituen ja vauriokappaleen kovuuksia mitattiin Vickers-kovuulukuina (HV5) käyttäen 49,1N kuormaa. Vertailu- ja vauriosiipituen materiaaleista valmistettiin poikkileikkaushieet, joiden mikrorakenteita tutkittiin valomikroskoopilla (OM). Murtuneen siipituen ja vertailunäytteen materiaalien koostumukset on esitetty taulukossa 1. Murtuneen siipituen materiaalin analysointiin valittiin näyte mahdollisimman vähän vaurioituneelta alueelta. Koostumuksia verrattiin alumiinistandardissa EN573-3:2013(E) /1/ mainittuihin seoksiin, ja todettiin niiden vastaavan lähinnä EN-AW6106 (EN AW- AlMgSiMn) materiaalin koostumuksen nimellisarvoja, jotka ovat myös esitetty taulukossa 1. Vertailusiipituen ja vauriokappaleen kovuudet on esitetty Taulukossa 2.
6 6 (17) Taulukko 1. Murtuneen ja vertailunäytteen materiaalien koostumukset (%). Alkuaine Vertailusiipituki Murtunut siipituki EN573-3:2013(E) /1/ EN-AW6106 EN AW-AlMgSiMn Si 0,56 0,58 0,30-0,6 Fe 0,19 0,20 0,35 Cu 0,17 0,18 0,25 Mn 0,08 0,08 0,05-0,20 Mg 0,76 0,78 0,4-0,8 Ni <0,01 <0,01 - Cr 0,05 0,05 0,20 Zn <0,01 <0,01 0,10 Ti 0,01 0,01 Sn <0,01 <0,01 Pb <0,01 <0,01 Al (loput) (loput) (loput) Anal. n:o. 189/14 190/14 Taulukko 2. Vertailukappaleen ja murtuneen siipituen kovuudet (HV5). Näyte #1 #2 #3 #4 #5 keskiarvo Vertailukappale ,2 Vauriokappale 69,6 68,6 71,4 73,5 74,9 71,6 Käyttämättömän vertailukappaleen keskimääräinen kovuus (HV5) 107,2 vastaa standardin SFS-EN ISO /2/ mukaan Brinell-kovuuslukuina n. 95 ja murtolujuutena n. 320 MPa. Koostumuksen kovuuden sekä sitä kautta arvioidun murtolujuuden mukaan käyttämättömän vertailukappaleen materiaali vastaa lähinnä standardin EN-755-2:2013 (E) /3/ mukaista EN AW-6106 (EN AW- AlMgSiMn) mukaista seosta toimitustilassa T6. Kovuudeltaan vauriokappaleen murtunut siipituki on huomattavasti pehmeämpää kuin vertailukappale.
7 7 (17) Vertailukappaleen ja murtuneen siipituen materiaalien poikkileikkaushieiden valomikroskooppikuvat on esitetty kuvissa 8 ja 9. Kuva 8. Vertailukappaleen materiaalin poikkileikkauksen mikrorakenteen valomikroskooppikuva. Vertailukappaleen mikrorakenne vastaa pursottamalla valmistetun EN AW (EN AW-AlMgSiMn) alumiiniseoksen rakennetta. Kuva 9. Murtuneen siipituen materiaalin poikkileikkauksen mikrorakenteen valomikroskooppikuva.
8 8 (17) Murtuneen siipituen materiaalin mikrorakenteesta havaittiin voimakasta rakeenkasvua ja raerajoille kertynyttä erkaumaa. Voimakas rakeenkasvu ja raerajaerkautuminen materiaalissa tapahtuvat korkeissa lämpötiloissa. Murtuneen siipituen materiaalin kovuus ja mikrorakenne ovat mitä ilmeisimmin muuttuneet lentokoneen maahan syöksyn jälkeisessä tulipalossa. Murtopintojen tarkastelut Suoritus ja tulokset Murtopinnan tarkasteluja varten murtuneesta siipituen alaosasta leikattiin näytepalat murtopinta 1 ja avattu särö kuvan 7 mukaisesti. Murtopintoja tarkasteltiin silmämääräisesti, ja niiden piirteitä tutkittiin stereomikroskoopilla (Stereo- OM). Murtopintojen yksityiskohtia tutkittiin elektronimikroskoopilla (SEM), ja analysoitiin siihen liitetyllä röntgenanalysaattorilla (EDS). Murtopinnan kuvantamisessa käytettiin sekundäärielektroneja (SE) ja takaisinsirontaelektroneja (BE). Murtopintanäyte 1 on esitetty kuvassa10. Kuvaan on merkitty siipituen seinämän sisä- ja ulkopinta. Näytteen kuroutumisesta päätellen murtopinnan tähän kohtaan on kohdistunut seinämän suuntainen veto. Murtopinnan stereomikroskooppikuva on esitetty kuvassa 11. Murtopinnassa oli havaittavissa tummaa sakan peittämää murtopintaa ja kiiltävää metallimaisempaa murtopintaa. Murtopinnan piirteiden yksityiskohtaisempi kuva on esitetty kuvassa 12. Sakkaisemman alueen BE-kuva on esitetty kuvassa 13 ja metallisen kiiltävämmän alueen SE-kuva on esitetty kuvassa 14. Vastaavasti näiden alueiden röntgenspektrit on esitetty kuvissa 15 ja 16. Kuva 10. Murtopintanäyte 1.
9 9 (17) Kuva 11. Murtopintanäytteen 1 kuvaan 10 merkityn murtopinta-alueen stereomikroskooppikuva. Kuva 12. Murtopintanäytteen 1 kuvaan 11 merkityn murtopinnan yksityiskohdan stereomikroskooppikuva.
10 10 (17) Kuva 13. Murtopinnan kuvaan 12 merkityn sakkamaisen yksityiskohdan A takaisinsirontaelektronikuva (BEI). Kuva 14. Murtopinnan kuvaan 12 merkityn kiiltävän metallisen yksityiskohdan (B) sekundäärielektronikuva (SEI).
11 11 (17) Kuva 15. Murtopinnan sakkaisemman alueen röntgenspektri (EDS). Murtopintanäytteen 1 sakkaisemmalta pinnalta havaittiin alumiinin (Al) ja piin (Si) ohella magnesiumia (Mg) siten, että sitä on kertyneenä kalvoksi dendriittisesti jähmettyneen metallin pinnoilla. Kuva 16. Murtopinnan metallisemman ja kiiltävämmän alueen röntgenspektri (EDS). Murtopintanäytteen 1 metalliselta kiiltävältä pinnalta havaittiin alumiinin ja piin ohella vähemmän magnesiumia kuin kalvomaisilla sakka-alueilla. Murtopinnan 1 yleispiirteiden ja yksityiskohtien tarkastelu mikroskooppisin menetelmin viittaa murtopinnan kuumentuneen aina sulaan tai osittain jähmeään tilaan asti. Tämä on todennäköisimmin tapahtunut koneen maahan syöksyn jälkeisessä tulipalossa. Avatun särön valokuva on esitetty kuvassa 17. Kuvaan on merkitty siipituen seinämän sisä-ja ulkopinta. Murtopinnassa on havaittavissa sisäpinnalta ydintyvä vanhempi särö. Särön murtopinnan stereomikroskooppikuva on esitetty kuvassa 18. Kuvaan on merkitty murtuman etenemissuunta. Murtuma on edennyt tuen seinämän sisäpinnalta ulkopintaa kohti. Särön murtopinnan yksityiskohtaisempi stereomikroskooppikuva on esitetty kuvissa 19.
12 12 (17) Kuva 17. Avatun särön valokuva. Kuva 18. Avatun särön murtopinnan kuvaan 17 merkityn alueen stereomikroskooppikuva.
13 13 (17) Kuva 19. Avatun särön murtopinnan kuvaan 18 merkityn yksityiskohdan stereomikroskooppikuva. Avatun särön murtopinnan SE-kuva on esitetty kuvassa 20. Kuvaan on merkitty soikioilla havaittua vanhan särön aluetta, keski- ja loppuvaihetta. Vanhan särön pinnan yksityiskohdan SE-kuva on esitetty kuvassa 21. Vanhan särön pinnan röntgenspektri on esitetty kuvassa 22. Alumiinin, piin ja magnesiumin ohella havaittiin kalsiumia (Ca), hiiltä (C), happea (O) ja hieman klooria (Cl) ja sinkkiä (Zn). Kuva 20. Avatun särön murtopinnan SE-kuva.
14 14 (17) Kuva 21. Vanhan särön pinnan yksityiskohdan SE-kuva. Kuva 22. Vanhan särön pinnan röntgenspektri (EDS). Avatun särön pinnan keskivaiheen yksityiskohtaisempia SE-kuvia on esitetty kuvissa 23 ja 24. Keskivaiheen pinnan röntgenspektri on esitetty kuvassa 25. Kuva 23. Avatun särön pinnan keskivaiheen yksityiskohtaisempi SE-kuva.
15 15 (17) Kuva 24. Avatun särön pinnan keskivaiheen yksityiskohtaisempi SE-kuva. Kuva 25 Avatun särön pinnan keskivaiheen röntgenspektri (EDS). Vanhan murtuman yhteydessä keskivaiheen murtopinnan yksityiskohtien tarkastelussa havaittiin siinä materiaalin väsymiselle tyypillisiä murtopinnan piirteitä kuten väsymismurtuman etenemisjälki, kuva 24. Keskivaiheen pinnan röntgenanalyysissä havaittiin alumiinia, magnesiumia ja piitä sekä hieman hiiltä ja happea, kuva 25. Murtuminen on ollut taivutusväsymismurtumaa. Avatun särön loppuvaiheen pinnan SE-kuva on esitetty kuvassa 26, ja sen röntgenspektri on esitetty kuvassa 27. Loppuvaiheen pinnan röntgenanalyysissä havaittiin alumiinia, piitä, magnesiumia ja hieman hiiltä. Avatun särön loppuvaiheen murtuma on tapahtunut sitkeästi, mikä on tyypillistä väsymismurtumisessa viimeiseksi murtuneelle jäännösmurtumalle.
16 16 (17) Kuva 26. Avatun särön loppuvaiheen pinnan SE-kuva. Kuva 27. Avatun särön loppuvaiheen pinnan röntgenspektri (EDS). Avatun särön murtopinnan perusteella osa murtumasta on vanhaa ja siitä on havaittavissa taivutusväsymismurtumalle tyypillisiä piirteitä. Tulosten tarkastelu Koostumukseltaan vertailu- ja vauriosiipitukien perusaineet vastaavat lähinnä standardin EN573-3:2013(E) /1/ mukaista alumiinin seosta EN AW-6106 (EN AW-AlMgSiMn). Käyttämättömän vertailukappaleen materiaali vastaa lähinnä standardien EN :2013 (E) /1/ ja EN-755-2:2013(E) /3/ mukaista EN AW-6106 (EN AW- AlMgSiMn) seosta toimitustilassa T6. Kovuudeltaan murtunut siipituki on huomattavasti pehmeämpää kuin vertailukappale. Murtuneen siipituen materiaalin mikrorakenteesta havaittiin voimakasta rakeenkasvua ja raerajoille kertynyttä erkaumaa. Murtopinnan 1 yleispiirteiden ja yksityiskohtien tarkastelu mikroskooppisin menetelmin viittaa murtopinnan kuumentuneen aina sulaan tai osittain jähmeään tilaan. Tämä on todennäköisimmin tapahtunut koneen maahan syöksyn jälkeisessä tulipalossa. Murtopinta-
Jänneterästen katkeamisen syyn selvitys
1 (3) Tilaaja Onnettomuustutkintakeskus, Kai Valonen, Sörnäisten rantatie 33C, 00500 Helsinki Tilaus Sähköpostiviesti Kai Valonen 4.12.2012. Yhteyshenkilö VTT:ssä Johtava tutkija Jorma Salonen VTT, PL
Siipituen puristuskestävyys
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00870-15 Siipituen puristuskestävyys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja, Päivi Karjalainen-Roikonen Luottamuksellinen 2 (14) Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Siipituen
EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet
Top Analytica Oy Ab Laivaseminaari 27.8.2013 EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Jyrki Juhanoja, Top Analytica Oy Johdanto EPMA (Electron Probe Microanalyzer) eli röntgenmikroanalysaattori on erikoisrakenteinen
Sorvatie 11, 01480 Vantaa
RAPATUN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIENÄYTTEILLÄ JOKIVARREN KOULU Sorvatie 11, 01480 Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) JOKIVARREN KOULU 21.12.2012 Kiinteistöjen
Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro 421-433938/02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista
Saksalaisen TÜV:n Clouth-Oil-EX-tuotteesta antaman lausunnon nro 421-433938/02 suomennos ruotsin kielestä. 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut
LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI
1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden
Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.
TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002
Ydinjätekapselin deformaatiomekanismit Projektin johtaja: Hannu Hänninen Tutkijat: Kati Savolainen ja Tapio Saukkonen
Ydinjätekapselin deformaatiomekanismit Projektin johtaja: Hannu Hänninen Tutkijat: Kati Savolainen ja Tapio Saukkonen Projektin tavoite Selvittää mikroskooppinen ja makroskooppinen plastinen deformaatio
Liite 1. Rakenteiden murtumismekanismin, rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden hitsausliitosten laadun selvitys
TUTKIMUSSELOSTUS nro TUO74-033240 7.11.2003 Liite 1 Rakenteiden murtumismekanismin, rakenteissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden hitsausliitosten laadun selvitys Tilaaja: Onnettomuustutkintakeskus,
tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.
1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01483-13 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Laufen Nordic Aps Torvet 15, Baghuset DK-4600 Køge DENMARK 13.2.2013, Sören Hougaard VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Jukka
UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.
1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti
Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010
Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2
TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TUTKIMUSSELOSTUS NRO TRT/1701/2008 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN TOIMIVUUS PL 600 Tampere 2008 (03) 3115 11 (03) 3115 2811 etunimi.sukunimi@tut.fi 2(6) Lausunto nro 1698 TOBOX-TUULETUSKOTELOIDEN
Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki
TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services
BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa
BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen
Pursotuslaitos. vakioprofiilit asiakasprofiilit
Pursotuslaitos vakioprofiilit asiakasprofiilit 2 Pursotuslaitos Ratkaisuna alumiini Purso Oy valmistaa suulakepuristettuja alumiiniprofiileja eri teollisuudenalojen käyttöön. Hallitsemme alumiinin jalostusketjun
KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6
1 / 6 RAKENNUSRUNGON KUNTOARVIORAPORTTI Pvm: 13.9.2013 Laatija: Kimmo Keskitalo 2 / 6 Sisällysluettelo 1 Kiinteistön perustiedot... 3 2 Johdanto... 3 3 Yhteenveto... 4 3.1.1 Perustukset, (F1)... 4 3.1.2
Murtolujuus, Rm, MPa 49-186 196-372 196-372 343-490 (=N/mm ) Myötöraja, Re, MPa 10-167 59-314 137-334 206-412
N:o 765 2679 LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN III OSA LISÄYS A.2 A. Luokan 2 tiettyjen kaasujen kuljetuksessa käytettäviä alumiiniseosastioita koskevat määräykset
Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC
Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen Yleisnimitys vaurioille, joissa ympäristö altistaa ennenaikaiselle vauriolle Lukuisia eri mekanismeja ja tyyppejä Tässä: Jännistyskorroosio
Alumiinin ominaisuuksia
Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3
Murtumismekaniikka III LEFM => EPFM
Murtumismekaniikka III LEFM => EPFM LEFM Rajoituksia K on validi, kun plastisuus rajoittuu pienelle alueelle särön kärkeen mitattavat TMMT-tilassa Hauraille materiaaleille Validiteetti Standardin kokeellinen